40 C»eza Zemplen. 



Statt Hydratkupfer schlägt H. Ost 1 ) die Bezeichnung ,.Alkalioxyd- 

 kupfei"' vor. 



Bestimmung des Reduktionsvermögens mittelst Permanganat. 3 ) 



Das Verfahren gibt höhere Resultate als die Bestimmung der Kupfer- 

 zahl. Man trocknet etwa 5 g des Produktes bei 125° bis zur Konstanz, 

 oxydiert mit 10 cm s Permanganatlösung (die im Kubikzentimeter O0041 g 

 Kaliumpermanganat enthält) in 250 cm 8 schwefelsaurer Lösung während einer 

 Stunde bei gewöhnlicher Temperatur unter zeitweiligem Rühren und titriert 

 in 100 cm 3 der Flüssigkeit das unverbrauchte Kaliumpermanganat zurück. 



Bestimmung der Hydrolysierzahl bzw. des Hydratationsgrades. 3 ) 



Eine hydratisierte Zellulose läßt sich mit Säuren um so schneller 

 hydrolysieren, je größer ihre Hydratation ist. Demnach können zur an- 

 nähernden Bestimmung des Hydratationsgrades die mit Säuren abspalt- 

 baren reduzierenden Substanzmengen dienen. Zu dem Zweck werden etwa 

 3 g Substanz in dem bei der Bestimmung der Kupferzahl beschriebenen 

 Apparate mit 250 cm 3 5%iger Schwefelsäure unter Umrühren 1 / i Stunde 

 gekocht und nach der Neutralisierung der Säure mit der entsprechenden 

 Menge Natronlauge mit heißem Wasser auf 300 cm s verdünnt und weiter 

 wie bei der Kupferzahlbestimmung angegeben fortgefahren. Rechnet man 

 die erhaltenen Kupferwerte auf 100 g um, so erhält man die Hydroly- 

 sierzahl. Zieht man aus dieser die Kupferzahl ab, so erhält man eine 

 Differenz, die den Hydratationsgrad der Zellulose ausdrückt. Auf Grund 

 dieser Arbeitsmethode fand Schwalbe folgende Werte. 



Hydrolysier- Kupfer- Hydratations- 

 zahl zahl zahl 



Verbandwatte 33 11 2"2 



Verbandwatte mit 8°/ iger Natronlauge mercerisiert 32 0'9 23 



.. 16% .. .. .. 50 1-3 3-7 



., 24° .. .. .. 61 1-2 4 9 



.. 40% „ .. .. 6-6 19 47 



Glanzstoff-Seide . . 12-8 1-5 113 



Viskose A 140 19 115 



Viskose B 145 30 137 



Viskose C 166 29 113 



Chardonnet-Seide 17 7 41 136 



Hydrozellulose nach Girard 6(5 57 0"9 



Mitscherlichscher Zellstoff ungebleicht 4'4 24 0'9 



Ritter-Kellnerscher Zellstoff ungebleicht .... 35 2S 21 



*) H. Ost, Die Viskosität der Zelluloselösungen. Zeitschr. f. angew. Chemie. 24. 

 1892-1896 (1911). 



2 ) L. Kollmann, Über den Einfluß der Temperatur beim Mercerisieren, Färber- 

 Zeitung 22. 42-44 (1911). 



3 ) Carl G. Schwalbe, Zur Hydratwasserbestimmung in Zellulosematerialien. Zeitschr. 

 f. angewandte Chemie 21. 1321 — 1323 (1908); Die Chemie der Hydratzellulosen. Zeitschr. 

 f. angewandte Chemie 22. 197-201 (1909). 



